( 77 ) 



afstooting — of wel wanneer zij een langen cylinder vormt, met het 

 eene uiteinde van deze laatste in het interferrum kan worden gebracht. 



§ '2. Numerische uitkomsten. De hieronder volgende waarden zijn 

 voorloopige. Er dienen nog eenige correcties aangebracht te worden, 

 die nog niet ten volle bestudeerd zijn, maar die naar alle waarschijn- 

 lijkheid in de ongunstigste gevallen 2% niet te boven zullen gaan. 



De opgegeven getallen zijn natuurlijk middelwaarden, ■/ i s de 

 specifieke susceptibiliteit of de coëfficiënt van magnetisatie per gram, 

 T de absolute temperatuur. 



TABEL 1. 



Gekristalliseerd 



gadoliniumsulfaat Gd 2 (SOj)^ 8 H 2 0. l ) 



T 



X.10 r ' 



z.T.W 



Grenswaarde 



van de gebruikte 



veldsterkten 



Kilogauss. 



Bad 



290.3 

 20.33 

 17.01 

 13.93 



72.94 

 1039 

 1229 

 1468 



20880 

 21120 

 20910 

 20460 



5—12 

 3.5— 9 

 3.5 — 7.5 



M 



in de lucht 



( vloeibare 

 { waterstof 







TABEL II. 





Gekristalliseerd ferrosulfaat in poedervorm 

 (zeer zuiver „pro-analysi" van Merck) 



T 



z.10 6 



z.r.io 6 



Grenswaarde 



van de gebruikte 



veldsterkten 



Kilogauss 



Bad 



289.0 



41.46 



12010 



9—16 



in de lucht 



77 . 45 

 64.24 



1 54 . 5 

 186.1 



11970 

 11950 



5—14 



I vloeibare 

 i stikstof 



20.3;! 



555 . 4 



11270 



5- 9 



1 



18.73 



589.7 



1 1 050 



» 





17.01 



641.6 



10920 



II 



' vloeibare 

 / waterstof 



15.47 



695.5 



10720 



11 





13.93 



757 2 



105-50 



IJ 



1 



1 ) Deze stof evenals het dysprosiumoxyde (Tab. 111) en eenige andere nog niet 

 bestudeerde uit de groep der zeldzame aarden zijn vriendelijk tot onze beschikking 

 gesteld doei Prof. G. Urbain, wien wij hiervoor gaarne onzen hartelijken dank 

 brengen. 



